— 25 — 
weniger dauerhaft (2 Jahre) als Fichtenstangen (8—10 Jahre) 
(Nördlinger). 
Verwendung. Vorzüglich brauchbar als Bauholz, 
wird aber, wenn es trocken steht, leicht durch Insekten 
angegangen. Brunnenröhren etc. Minder beliebt als Tischler¬ 
holz wegen des Geruches und weil es unter dem Hobel 
leicht einreisst, daher keine Glätte annimmt (Karmarsch). 
Knoten weniger hart (Nördlinger). Für grosse Schiffsmasten 
das beste Holz (Gayer). Etwas rauchendes, aber sehr 
brennkräftiges Holz (Nördlinger). Kochwirkung bei sehr 
harzreichem Holz 1*17, sonst 0.75. Kienholz. 
Tafel 5. 
Pinus Laricio var. austriaca Tratt. 
( Sc h zv a rzk iefer.) 
Aussehen und Bau des Holzes. Farbe des Kernes 
und Splintes ähnlich der gemeinen Kiefer; ausserordentlich 
viel Splint (Nördlinger). 
Das Schwarzföhrenholz ist vom Holze der gemeinen 
Kiefer kaum verschieden. Breite Jahresringe mit rotliem 
Herbstholze. Oft so überreich an Harz, dass die Ver¬ 
wendungsfähigkeit leidet (Nördlinger). 
Dichte. Nach Hess: Grüngewicht 0*939, lufttrocken 
0758, dürr 0-576. Mittelzahlen nach Nördlinger : Grüngewicht 
1*000, lufttrocken 0*57. 
Saftgehalt. 0.575 (Nördlinger). 
Schwinden. Läng'enholz o*iooy 0 , Querholz in der 
Richtung der Spiegel 2*3 bis 37%, in der Richtung der 
Jahresringe 3*3 bis 5*8% (Karmarsch). Nördlinger gibt an 
für Querholz in der Richtung der Spiegel 2, 7%, der Jahres¬ 
ringe 4*6°/ 0 . 
Spaltbarkeit. Etwas schwerspaltig'. 
Dauer. Der starke Splint ohne alle Dauer, Kern 
nahe gleichwerthig mit der gemeinen Kiefer. 
